Source: http://docplayer.es/17385002-Instruccion-de-hormigon-estructural-ehe-08-durabilidad.html
Timestamp: 2018-09-26 09:33:46
Document Index: 242426996

Matched Legal Cases: ['Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 71', 'Artículo 95', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 37']

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad - PDF
Download "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad"
Guillermo Cortés Ponce
1 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad Página 1. Durabilidad del hormigón y de las armaduras (Artículo 37º) Generalidades Consideración de la durabilidad en la fase de proyecto Consideración de la durabilidad en la fase de ejecución Estrategia para la durabilidad ,1, Prescripciones generales Selección de la forma estructural Prescripciones respecto a la calidad del hormigón Recubrimientos Especificaciones respecto a recubrimientos de armaduras pasivas o activas pretesas Separadores Valores máximos de la abertura de fisura Medidas especiales de protección Durabilidad del hormigón Requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento Impermeabilidad del hormigón Resistencia del hormigón frente a la helada Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos Resistencia del hormigón frente al ataque de agua de mar Resistencia del hormigón frente a la erosión Resistencia frente a la reactividad álcali-árido Corrosión de las armaduras Corrosión de las armaduras pasivas Estructuras de hormigón. Durabilidad i
3 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad 1. Durabilidad del hormigón y de las armaduras (Artículo 37º) 1.1. Generalidades La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura. Para ello, el Autor del proyecto deberá diseñar una estrategia de durabilidad que tenga en cuenta las especificaciones de este Capítulo. Alternativamente, para los procesos de corrosión de las armaduras, podrá optar por comprobar el Estado Límite de Durabilidad según lo indicado en el apartado 1 del Anejo 9. Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una estructura puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de ambiente. (1) Cuando una estructura está constituida por diferentes partes, podrá adoptarse para tales partes diferentes valores de vida útil, siempre en función del tipo y características de la construcción de las mismas. Estructuras de hormigón. Durabilidad 1
4 (2) En función del propósito de la estructura (exposición temporal, etc.). En ningún caso se considerarán como estructuras de carácter temporal aquellas estructuras de vida útil nominal superior a 10 años Consideración de la durabilidad en la fase de proyecto El proyecto de una estructura de hormigón debe incluir las medidas necesarias para que la estructura alcance la duración de la vida útil acordada según lo indicado en el Artículo 5º de la EHE-08, en función de las condiciones de agresividad ambiental a las que pueda estar sometida. Para ello, deberá incluir una estrategia de durabilidad, acorde a los criterios establecidos en el apartado 2. En el caso de que, por las características de la estructura, el Autor del proyecto estimara conveniente la estimación de la vida útil de la estructura mediante la comprobación del Estado Límite de durabilidad, podrá emplear los métodos contemplados en el Anejo nº 9 de la Instrucción. La agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de ambiente, de acuerdo con el apartado de la EHE-08. En la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas para la estructura. Así mismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se ha proyectado cada elemento. El proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación del hormigón. Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución de dichos elementos durante la fase de uso Consideración de la durabilidad en la fase de ejecución La buena calidad de la ejecución de la obra y, especialmente, del proceso de curado, tiene una influencia decisiva para conseguir una estructura durable. Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad durante la fase de ejecución. No se permitirá compensar los efectos derivados por el incumplimiento de alguna de ellas, salvo que se justifique mediante la aplicación, en su caso, del cumplimiento del Estado Límite de durabilidad establecido en el Anejo 9 de la EHE-08. Estructuras de hormigón. Durabilidad 2
5 Estructuras de hormigón. Durabilidad 3
6 Estructuras de hormigón. Durabilidad 4
7 2. Estrategia para la durabilidad 2.1. Prescripciones generales Para satisfacer los requisitos establecidos en el Artículo 5º de la EHE-08 será necesario seguir una estrategia que considere todos los posibles mecanismos de degradación, adoptando medidas específicas en función de la agresividad a la que se encuentre sometido cada elemento. La estrategia de durabilidad incluirá, al menos, los siguientes aspectos: a) Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.2. b) Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, de acuerdo con indicado en el apartado 2.3. c) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras, según los apartados 2.4 y 2.5. d) Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con el apartado 2.6. e) Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, según el apartado 2.7. f) Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión, conforme a lo indicado en el punto 4. Estructuras de hormigón. Durabilidad 5
8 2.2. Selección de la forma estructural En el proyecto se definirán los esquemas estructurales, las formas geométricas y los detalles que sean compatibles con la consecución de una adecuada durabilidad de la estructura. Se evitará el empleo de diseños estructurales que sean especialmente sensibles frente a la acción del agua y, en la medida de lo posible, se reducirá al mínimo el contacto directo entre ésta y el hormigón. Además, se diseñarán los detalles de proyecto necesarios para facilitar la rápida evacuación del agua, previendo los sistemas adecuados para su conducción y drenaje (imbornales, conducciones, etc.). En especial, se procurará evitar el paso de agua sobre las zonas de juntas y sellados. Se deberán prever los sistemas adecuados para evitar la existencia de superficies sometidas a salpicaduras o encharcamiento de agua. Cuando la estructura presente secciones con aligeramientos u oquedades internas, se procurará disponer los sistemas necesarios para su ventilación y drenaje. Salvo en obras de pequeña importancia, se deberá prever, en la medida de lo posible, el acceso a todos los elementos de la estructura, estudiando la conveniencia de disponer sistemas específicos que faciliten la inspección y el mantenimiento durante la fase de servicio, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo XVIII de la EHE Prescripciones respecto a la calidad del hormigón Una estrategia enfocada a la durabilidad de una estructura debe conseguir una calidad adecuada del hormigón, en especial en las zonas más superficiales donde se pueden producir los procesos de deterioro. Se entiende por un hormigón de calidad adecuada, aquel que cumpla las siguientes condiciones: - Selección de materias primas acorde con lo indicado en los Artículos 26º al 35º de la Instrucción. - Dosificación adecuada, según lo indicado en el punto , así como en el punto de la EHE Puesta en obra correcta, según lo indicado en el Artículo 71º. - Curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 71.6 de la Instrucción. - Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los requisitos de durabilidad. - Comportamiento conforme con los requisitos del punto de la EHE Recubrimientos El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. Estructuras de hormigón. Durabilidad 6
9 A los efectos de la Instrucción, se define como recubrimiento mínimo de una armadura pasiva aquel que debe cumplirse en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores mínimos, se prescribirá en el proyecto un valor nominal del recubrimiento rnom, definido como: El recubrimiento nominal es el valor que debe reflejarse en los planos, y que servirá para definir los separadores. El recubrimiento mínimo es el valor que se debe garantizar en cualquier punto del elemento y que es objeto de control, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 95º de la EHE-08. En los casos particulares de atmósfera fuertemente agresiva o especiales riesgos de incendio, los recubrimientos indicados en el Artículo 37º deberán ser aumentados Especificaciones respecto a recubrimientos de armaduras pasivas o activas pretesas En el caso de las armaduras pasivas o armaduras activas pretesas, los recubrimientos mínimos deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá ser igual o superior al diámetro de dicha barra (o diámetro equivalente si se trata de un grupo de barras) y a 0,80 veces el tamaño máximo del árido, salvo que la disposición de armaduras respecto a los paramentos dificulte el paso del hormigón, en cuyo caso se tomará 1,25 veces el tamaño máximo del árido, definido según el apartado 28.3 de la EHE-08. b) Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos recogidos en las tablas a, b y c. c) En el caso de elementos (viguetas o placas) prefabricados en instalación industrial fija, para forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, el proyectista podrá contar, además del recubrimiento del hormigón, con el espesor de los revestimientos del forjado que sean compactos e impermeables y tengan carácter de definitivos y permanentes, al objeto de cumplir los requisitos del punto c) anterior. En estos casos, el recubrimiento real de hormigón no podrá ser nunca inferior a 15 mm. El Anejo nº 9 de la Instrucción incluye algunas recomendaciones para evaluar la contribución a la que se refiere este punto, en el caso de emplearse morteros de revestimiento. Estructuras de hormigón. Durabilidad 7
10 d) El recubrimiento de las barras dobladas no será inferior a dos diámetros, medido en dirección perpendicular al plano de la curva. e) Cuando se trate de superficies límites de hormigonado que en situación definitiva queden embebidas en la masa del hormigón, el recubrimiento no será menor que el diámetro de la barra o diámetro equivalente cuando se trate de grupo de barras, ni que 0.8 veces el tamaño máximo del árido. Cuando por exigencias de cualquier tipo (durabilidad, protección frente a incendios o utilización de grupos de barras), el recubrimiento sea superior a 50 mm, deberá considerarse la posible conveniencia de colocar una malla de reparto en medio del espesor del recubrimiento en la zona de tracción, con una cuantía geométrica del 5 por mil del área Estructuras de hormigón. Durabilidad 8
11 del recubrimiento para barras o grupos de barras de diámetro (o diámetro equivalente) igual o inferior a 32 mm, y del 10 por mil para diámetros (o diámetros equivalentes) superiores a 32 mm. En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, no rigiendo en este caso lo establecido en el párrafo anterior. En caso de mecanismos de deterioro distintos de la corrosión de las armaduras, se emplearán los valores de la tabla c. Estructuras de hormigón. Durabilidad 9
12 Los valores de recubrimiento mínimo de las tablas a, b y c están asociadas al cumplimiento simultáneo de las especificaciones de dosificación del hormigón contempladas en el punto 3 para cada clase de exposición. En el caso de que se dispongan datos experimentales sobre la agresividad del ambiente en estructuras similares situadas en zonas próximas y con el mismo grado de exposición, o bien en el caso de que se decida adoptar en el proyecto unas características del hormigón más exigentes que las indicadas en el articulado, el Autor del proyecto podrá comprobar el cumplimiento del Estado Límite de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 9 de la Instrucción. En el caso de que el Autor del proyecto establezca en el mismo la adopción de medidas especiales de protección frente a la corrosión de las armaduras (protección catódica, armaduras galvanizadas o empleo de aditivos inhibidores de corrosión en el hormigón); podrá disponer unos recubrimientos mínimos reducidos para las clases generales III y IV, que se corresponderán con los indicados en este artículo para la clase general IIb., siempre que se puedan disponer las medidas necesarias para garantizar la eficacia de dichas medidas especiales durante la totalidad de la vida útil de la estructura prevista en el proyecto Separadores Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. Estos calzos o separadores deberán disponerse de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de la EHE-08. Deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no inducir corrosión de las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua como el hormigón, y ser resistentes a los ataques químicos a que se puede ver sometido este. Independientemente de que sean provisionales o definitivos, deberán ser de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y haber sido específicamente diseñados para este fin. Si los separadores son de hormigón, éste deberá ser, en cuanto a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad, dilatación térmica, etc., de una calidad comparable a la del utilizado en la construcción de la pieza. Análogamente, si son de mortero, su calidad deberá ser semejante a la del mortero contenido en el hormigón de la obra. Cuando se utilicen separadores constituidos con material que no contenga cemento, aquellos deberán, para asegurar su buen enlace con el hormigón de la pieza, presentar orificios cuya sección total sea al menos equivalente al 25% de la superficie total del separador. Se prohíbe el empleo de madera así como el de cualquier material residual de construcción, aunque sea ladrillo u hormigón. En el caso de que puedan quedar vistos, se prohíbe asimismo el empleo de materiales metálicos. En cualquier caso, los materiales componentes de los separadores no deberán tener amianto Valores máximos de la abertura de fisura La durabilidad es, junto a consideraciones funcionales y de aspecto, uno de los criterios en los que se basa la necesidad de limitar la abertura de fisura. Los valores Estructuras de hormigón. Durabilidad 10
13 máximos a considerar, en función de la clase de exposición ambiental, serán los indicados en la tabla Medidas especiales de protección En casos de especial agresividad, cuando las medidas normales de protección no se consideren suficientes, se podrá recurrir a la disposición de sistemas especiales de protección, como los siguientes: - Aplicación de revestimientos superficiales con productos específicos para la protección del hormigón (pinturas o revestimientos), conformes con las normas de la serie UNE EN 1504 que les sean de aplicación. - Protección de las armaduras mediante revestimientos (por ejemplo, armaduras galvanizadas). - Protección catódica de las armaduras, mediante ánodos de sacrificio o por corriente impresa, según UNE-EN Armaduras de acero inoxidable, según UNE Aditivos inhibidores de la corrosión. Las protecciones adicionales pueden ser susceptibles de tener una vida útil incluso más pequeña que la del propio elemento estructural. En estos casos, el proyecto deberá contemplar la planificación de un mantenimiento adecuado del sistema de protección. 3. Durabilidad del hormigón La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente las armaduras Estructuras de hormigón. Durabilidad 11
14 y demás elementos metálicos embebidos en el hormigón durante la vida de servicio de la estructura. La selección de las materias primas y la dosificación del hormigón deberá hacerse siempre a la vista de las características particulares de la obra o parte de la misma de que se trate, así como de la naturaleza de las acciones o ataques que sean de prever en cada caso Requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se deben cumplir los requisitos siguientes: a) Requisitos generales: - Máxima relación agua/cemento, según el apartado Mínimo contenido de cemento, según el apartado 3.2. b) Requisitos adicionales: - Mínimo contenido de aire ocluido, en su caso, según el apartado Utilización de un cemento resistente a los sulfatos, en su caso, según el aartado Utilización de un cemento resistente al agua de mar, en su caso, según el apartado Resistencia frente a la erosión, en su caso, según el apartado Resistencia frente a las reacciones álcali-árido, en su caso, según el apartado Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, definido de acuerdo con los apartados y de la EHE-08, se deberán cumplir las especificaciones recogidas en la tabla a. Estructuras de hormigón. Durabilidad 12
15 En el caso de que el tipo de ambiente incluya una o más clases específicas de exposición, se procederá fijando, para cada parámetro, el criterio más exigente de entre los establecidos para las clases en cuestión. En el caso particular de que se utilicen adiciones en la fabricación del hormigón, se podrá tener en cuenta su empleo a los efectos del cálculo del contenido de cemento y de la relación agua/cemento. A tales efectos, se sustituirá para entrar en la tabla a el contenido de cemento C (kg/m³) por C+KF, así como la relación A/C por A/(C+KF) siendo F(kg/m³) el contenido de adición y K el coeficiente de eficacia de la misma. En el caso de las cenizas volantes, se tomará un valor de K no superior a 0,20 si se emplea un cemento CEM I 32,5, ni superior a 0,40 en el caso de cementos CEM I con otras categorías resistentes superiores. La Dirección Facultativa podrá admitir, bajo su responsabilidad, valores superiores del coeficiente de eficacia pero no mayores de 0,65, siempre que ello se deduzca como una estimación centrada en mediana del valor característico real, definido como el cuantil del 5% de la distribución de valores de K. La estimación referida procederá de un estudio experimental que deberá ser validado previamente por el correspondiente organismo certificador del hormigón y que no sólo tenga en cuenta la resistencia sino también el comportamiento frente a la agresividad específica del ambiente al que va a estar sometida la estructura. En el caso del humo de sílice, se tomará un valor de K no superior a 2, excepto en el caso de hormigones con relación agua/cemento mayor que 0,45 que vayan a estar sometidos a clases de exposición H ó F en cuyo caso para K se tomará un valor igual a 1. En el caso de utilización de adiciones, los contenidos de cemento no podrán ser inferiores a 200, 250 ó 275 kg/m 3, según se trate de hormigón en masa, armado o pretensado Impermeabilidad del hormigón Una comprobación experimental de la consecución de una estructura porosa del hormigón suficientemente impermeable para el ambiente en el que va a estar ubicado, puede realizarse comprobando la impermeabilidad al agua del hormigón, mediante el método de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según la UNE EN Estructuras de hormigón. Durabilidad 13
16 Esta comprobación se deberá realizar cuando, de acuerdo con el apartado de la EHE-08, las clases generales de exposición sean III ó IV, o cuando el ambiente presente cualquier clase específica de exposición. Un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente que: 3.4. Resistencia del hormigón frente a la helada Cuando un hormigón esté sometido a una clase de exposición F, se deberá introducir un contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%, determinado de acuerdo con UNE-EN Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos En el caso particular de existencia de sulfatos, el cemento deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la vigente instrucción para la recepción de cementos, siempre que su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3000 mg/kg, en el caso de suelos (excepto cuando se trate de agua de mar o el contenido en cloruros sea superior a 5000 mg/l, en que será de aplicación lo indicado en el apartado Resistencia del hormigón frente al ataque del agua de mar En el caso de que un elemento estructural armado esté sometido a un ambiente que incluya una clase general del tipo IIIb ó IIIc, o bien que un elemento de hormigón en masa se encuentre sumergido o en zona de carrera de mareas, el cemento a emplear deberá tener la característica adicional de resistencia al agua de mar, según - la vigente instrucción para la recepción de cementos Resistencia del hormigón frente a la erosión Cuando un hormigón vaya a estar sometido a una clase de exposición E, deberá procurarse la consecución de un hormigón resistente a la erosión. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas: - Contenido mínimo de cemento y relación máxima agua/cemento, según la tabla a. - Resistencia mínima del hormigón de 30 N/mm². - El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de, al menos, la misma dureza. Estructuras de hormigón. Durabilidad 14
17 - El árido grueso deberá tener un coeficiente de Los Ángeles inferior a No superar los contenidos de cemento que se indican a continuación para cada tamaño máximo del árido D: Curado prolongado, con duración, al menos, un 50% superior a la que se aplicará, a igualdad del resto de condiciones, a un hormigón no sometido a erosión Resistencia frente a la reactividad álcali-árido Las reacciones álcali-árido se pueden producir cuando concurren simultáneamente la existencia de un ambiente húmedo, la presencia de un alto contenido de alcalinos en el hormigón y la utilización de áridos que contengan componentes reactivos. A los efectos del presente artículo, se consideran ambientes húmedos aquellos cuya clase general de exposición, según el apartado de la EHE-08, es diferente a I ó IIb. Para prevenir las reacciones álcali-árido, se deben adoptar una de las siguientes medidas: a) Empleo de áridos no reactivos, según el apartado de la Instrucción. b) Empleo de cementos con un contenido de alcalinos, expresados como óxido de sodio equivalente (0,658 K2O + Na2O) inferior al 0,60% del peso de cemento. En el caso de no ser posible la utilización de materias primas que cumplan las prescripciones anteriores, se deberá realizar un estudio experimental específico sobre la conveniencia de adoptar una de las siguientes medidas: a) Empleo de cementos con adiciones, salvo las de filler calizo, según la UNE y la UNE b) Empleo de adiciones al hormigón, según lo especificado en el apartado 30 de la EHE-08. En estos casos, puede estudiarse también la conveniencia de adoptar un método de protección adicional por impermeabilización superficial. 4. Corrosión de las armaduras Las armaduras deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de vida útil de la estructura. La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las armaduras, viene definida por las clases generales de exposición según el apartado de la EHE-08. Para prevenir la corrosión, se deberán tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento, indicadas en el punto 2.4. Estructuras de hormigón. Durabilidad 15
18 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico, salvo en el caso de sistemas de protección catódica. Esta Instrucción contempla la posibilidad de emplear sistemas para la protección de las armaduras frente la corrosión, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.7. Asimismo, se recuerda la prohibición de emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las indicadas en los Artículos 27º, 28º, 29º y 30º de la EHE Corrosión de las armaduras pasivas Además de la limitación específica del contenido de iones cloruro para cada uno de los materiales componentes, se deberá cumplir que el contenido total de cloruros en un hormigón que contenga armaduras no activas (obras de hormigón armado o de hormigón en masa con armaduras para reducir la fisuración), sea inferior al 0,4% del peso del cemento Estructuras de hormigón. Durabilidad 16
CAPÍTULO VII TÍTULO 4º DURABILIDAD DURABILIDAD. Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras Generalidades
TÍTULO 4º DURABILIDAD CAPÍTULO VII DURABILIDAD Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras 37.1 Generalidades La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante